114 



0. Tietze, Krystallographische Untersuchungen 



7. Di-p-Dicyanbenzylamin (Fig. 7). 

 Formel : (C N . C 6 H 4 . C H 2 ) 2 N H. 

 Schmelzpunkt: 105—106°. 



Die aus Äther gezogenen Krystalle erreichen eine Grösse 

 von 1 — 2 cm, sind wasserklar und zeigen auf ihren Flächen 

 hohen Glanz. 



Kry Stallsystem : Triklin. 



Axenverhältniss : 



ä : b : c = 0,397417 : 1 : 0,750818 

 A — 107° 41' 30"; « = 111°56' 12" i _ 

 B = 134 7 13 ; ß = 135 39 22 Im 0ktant i en 

 C = 92 58 10 ; y = 76 29 28 J V> *' °' 



Den Berechnungen liegen folgende fünf Fundamental- 

 winkelwerthe zu Grunde: 



OP : ooPöö 001 : 100 = 134° T 13" 

 OP : ooPöo 001 : 010 = 107 41 30 

 ooPöö : ooPöo 100 : 010 - 92 58 10 

 0P : P'Ö6 001 : 011 = 156 10 1 

 ooPöö : ,P,öö 100 : 10T =147 1 4 



Beobachtete Formen: 

 P = 0P (001) ; M = ooPöö (100) ; A = ooPöo (010); 

 r = ,P'Ö6 (011); s ,P,öö (T01). 



Die Krystalle bilden dünne Tafeln nach 



der Basis (001) und sind gestreckt in der 



Richtung der ä-Axe. Die beiden Domen sind 



nicht immer vorhanden. Auch fehlt bisweilen 



das seitliche Pinakoid (010). In letzterem Fall schliesst dann 



das Dorna (011) den Krystallraum nach beiden Seiten hin. 



Aus dem Axenverhältniss wurden folgende Winkelwerthe 



für die beiden Domen berechnet: 



Für r = ,P'öo (011) : Für s = ,P,öö (T01) : 



X= 48° 28' 31" X= 32° 58' 56" 



Y = 124 41 Y = 80 48 48 



Z = 23 49 59 Z = 101 8 17 



7i = 28 32 30 fi* == 30 45 59 



Q = 39 31 18 ? = 104 53 29 



1 Setzt man die sechs Grundangulardimensionen in die GAüss'sche 

 Gleichung : 



cos -l (A -\- B) cos \ c = sin \ C cos \ (a -f b) 

 ein, so erhält man als Logarithmen der beiden Seiten: 

 9,6057208 — 10 = 9,6057171 — 10. 



